( 333 ) 



rien n'empêcherait de leur faire subir une nouvelle prépa- 

 ration lorsqu'elles seraient en voie de détérioration. 



L'administration belge exige que chaque bille injectée par 

 l'huile lourde de goudron en absorbe et en retienne 9 litres 

 25; j'ai peine à comprendre qu'une dizaine de kilogrammes 

 de goudron ayant perdu tous les produits volatiles sous 

 150°C. ne rempliraient pas le même but que l'huile lourde; 

 tout porte à croire que la préservation faite dans les con- 

 ditions que j'ai décrites serait même plus efficace. 



Dans des expériences spéciales (Annales des Travaux 

 publics de Belgique, t. XIX) des billes de sapin ont absorbé 

 en moyenne 22i<5 d'huile créosotée pour des blocs de bois 

 pesant de trente à quarante kilogr. (?) 



Les expériences sur lesquelles je me fonde pour croire que 

 des injections même très-peu profondes, mais produites à 

 chaud avec des goudrons, agiraient avec efficacité, ont été 

 faites sur cinquante échantillons ayant la forme donnée dans 

 les figures 4 à 17 ; ils avaient environ trente centimètres de 

 longueur sur sept centimètres de largeur et cinq de hau- 

 teur; le temps de l'immersion dans les bains préservateurs 

 a varié de cinq minutes à un quart d'heure; les matières em- 

 ployées consistaient en goudron ordinaire de gaz, goudron 

 de gaz débarrassé des produits les plus volatils, brai, huile; 

 parfois de la colophane était ajoutée à ces matières. Au 

 sortir du bain chaud, les blocs étaient plongés dans du gou- 

 dron liquide et froid; en général , pour finir, on les chauffait 

 pendant quelques instants dans le bain chaud en vue de 

 les dessécher; les essences employées étaient le chêne, le 

 sapin, le hêtre, le charme et le bois blanc (peuplier). 



Le bois contenant son humidité naturelle, mais prove- 

 nant des magasins de l'École de médecine vétérinaire, où 

 il fait plus humide que dans les magasins ordinaires, ayant 



